546 Sechzehnter Abschnitt, Hölzer. 



der großen Markslrahlen meist kürzer als hoch. Im Inneren dieser 

 sind die Zellen 0,00 i — 0,028 mm weit und (in radialer Richtung) meist 

 mehrmals länger, einzelne Randzellen wohl auch höher und kürzer. 

 Holzfasern mit winzigen, stellenweise ziemlich zahlreichen, anscheinend 

 unbehüften Tüpfeln. — In den Gefäßen zahlreiche erstarrte Tropfen und 

 Klumpen meist homogenen und lebhaft rotbraunen Kernsloffes, der 

 stellenweise auch dünne Belege an den Gefäßwänden bildet. In den 

 Zellen des Strangparenchyms und der Markstrahlen stellt die nämliche 

 Substanz gleichfalls AVandbelege oder teils solide, teils von Hohlräumen 

 durchsetzte Ausfüllungen her. Ein Teil des Gefäß- und Zelleninhaltes 

 wird von Alkohol gelöst. 



Das Holz findet in der Möbel- und Kunsttischlerei Verwendung. 



2. Seideneiche, * Silky-oak« i). 



Die als Seideneiche, »Silky-oak«, bezeichneten Hölzer zeigen rötlich 

 hellbraune Färbung, im äußeren Ansehen und inneren Bau durchaus 

 die Eigenart der Proteaceenhölzer und als solche namentlich im radialen 

 Längsschnitt eine sehr auffällige Zeichnung, wie sie durch die zahlreichen 

 breiten Markstrahlen je nach dem mehr oder weniger genauen Verlaufe 

 jener Schnitlrichtung in mannigfaltiger Weise hervorgebracht wird. Die 

 Schnittfläche erscheint dann meist mit zahlreichen, lebhaft glänzen- 

 den, nach Form und Größe ungleichen Flecken und Streifen übersät 

 und gewinnt so ein hervorragend schönes Aussehen'^). Diese Hölzer sind 

 von mittlerer Härte und Schwere und ziemlich leichtspaltig, die Spalt- 

 fläche verläuft wegen der breiten, dicht gefügten Markstrahlen unregel- 

 mäßig wellig. 



Mikroskopischer Charakter. Im allgemeinen der der Proteaceen- 

 hölzer, doch innerhalb dieses mit Ungleichheiten bei verschiedenen 

 Mustern. 



So zeigt ein solches [Ä] den nachstehend beschriebenen Bau 3): 

 Anzahl der Parenchymzonen zwischen je zwei breiten Markslrahlen auf 

 1 mm Länge (in radialer Richtung) meist 2 — 3 mit zusammen 6 — 10 

 Gefäßen; diese in den Parenchymzonen^ hier mitunter vereinzelt, 0,04 

 bis 0,28 mm weit. Jene Zonen drei- bis sechsschichtig, im Quer- 

 schnitt mit oft kaum abgeplatteten, isodiametrischen oder in radialer 



1) Vgl. p. .54 4, Fußnote 2). Keine der unter obigem Namen untersuchten 

 Holzproben zeigte den feineren Bau des Holzes von Stenocarpus salignus R. Br., 

 wenn sie auch im äußeren Ansehen mit diesem Holze übereinstimmten. 



2) Vgl. die Abbildung bei Stone, I. c, Taf. XXIII, Fig. 182. 



3) Die Probe war von der Österr. Holz-Importgesellschaft in Wien bezogen. 



